84 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
die als Fixkórper für den Absatz des Sulfids funktioniert haben (Fig. 28). 
Oftmals haben die Sulfid-Krystallite als Fixkórper für den Absatz des jeden- 
falls einigermaßen frühzeitig ausgeschiedenen Magnetits gedient. 
Aus den obigen Beobachtungen folgt, daß die eutektische Grenzlinie 
zwischen (Zn,R)S einerseits und Zinkfayalit (neben anderen Silikatmine- 
ralien, in untergeordneter Menge) andrerseits bei nur ganz wenig, nämlich 
bei höchstens 0.5—1 %, Sulfid liegen muß. — Genaue Zahlenwerte lassen 
sich nicht angeben, u. a. weil diejenigen Schlacken, wo sich Zinksulfid bildet, 
durchgängig mehrere Prozent des Sulfids führen. In zinkarmen und gleichzeitig 
FeO-reichen Schlacken entsteht nicht ein Zink-, sondern ein Eisensulfid. 
Fig. 28. 
a, Krystallite von (Zn, Fe)S in einer Schlacke von Burgfeld- 
hammer (cfr. Fig. 27 a). In der Mitte sieht man ein Häuf- 
chen von (Zn,Fe)S-,Globuliten^ als Einschlüsse in Fayalit. 
6. Schlacke von Oker (siehe Analyse Nr. 62); aus über- 
wiegend Fayalit nebst (Zn,Fe)S, Zinkspinell, Magnetit und 
etwas Glas bestehend; dabei einige Steinpartikelchen. Die 
zwei Zeichnungen zeigen: Steinpartikelchen (Sf, dunkel punk- 
tiert); daran viele ,Globulite“ von (Zn, Fe)S abgesetzt, und 
um diese herum eine jüngere Umrandung von Magnetit. 
Betreffs des Temperaturintervalles der Krystallisation der zinksulfid- 
führenden Silikatschmelzen bemerken wir folgendes: 
Der Schmelzpunkt des reinen Eisen-Fayalits, Fe,SiO,, beträgt zufolge 
C. DoELTERs Bestimmung! 1055— 1075 9. 
Das System Fe,SiO, (Fayalit) : Zn;SiO, (Willemit) bildet eine dis- 
kontinuierliche Mischungsreihe?, die ziemlich sicher Roozebooms Typus V 
— mit Eutektikum — angehört. Hieraus folgt wiederum, daß der Schmelz- 
punkt (oder stringent ausgedrückt, das Schmelzpunktintervall von Zink- 
fayalit, (Fe,zun) SiO,, nach aller Wahrscheinlichkeit etwas niedriger als 
1 Tscherm. Min. Petrogr. Mitt. XXII, 1903. — Auch zufolge anderer Angaben weifi man, 
daß FegSiO4 einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat; siehe z. B. meine Arbeit Silikat- 
schmelzlós. II, Tafel I, Schmelzkurven der Schlacken von Róros und Evje. 
2 Siehe Silikatschmelzlös. I, S. 47 —49. 
